( 12 ) 



» Ge dernier tableau montre que y commence à diminuer quand la 

 longueur est réduite à i36 millimètres. 



INFLUENCE DE l'ÉPAISSEUR. 



» Les lames sont prises dans les mêmes rubans que précédemment; elles 

 ont été amincies par leur dissolution dans un acide. 



III. — Acier iV Allevard trempé : l = Soû"»", b = 40'""'. 



Aimanté 

 avec 10 éléments. 



Aimanté 

 avec 20 éléments. 



c. , 



bc. 



M. 



M 



bc' 



M. 



M 



bc' 



IV. — Acier fourni par M. Dugoujon : l = o", 240, b = o"',o4o. 



mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 



C o,go 0,40 o,3i o,3o o,3o 0,21 0,20 0,18 o,i3 0,12 



bc 36, 00 16,00 12,40 12,00 12, 00 8,4o 8,00 7,20 5,20 4,8o 



M 2i,5o 8,20 7,20 7,5o 6,20 4,5o 4 1^0 5,00 3,00 3,00 



— 0,59 o,5i 0,58 0,6a o,5i 0,53 o,56 0,69 0,57 0,62 



» Des expériences analogues, exécutées sur des lames de largeurs égales 

 à o"",o35, o™,o6o, o™,i20, ont prouvé, ce qui d'ailleurs est évident, que 

 M est proportionnel à la largeur b, pourvu que celle-ci soit assez grande 

 et qu'on puisse négliger la perturbation provenant des bords de la lame. 



)) Si l'on superpose plusieurs lames identiques, leurs magnétismes s'ajou- 

 tent; elles fonctionnent comme une lame unique dont l'épaisseur serait 

 égale à la somme des épaisseurs élémentaires, ce que montre le tableau 

 suivant. L'acier est identique au précédent. 



V. — Acier fourni par M. Dugoujon : lz= o'",24o, b =; o'°,o4o. 

 Nombre des lames. 



le. 

 blc. 

 M... 



M 



YTc' 



0,55 o,5o o,5i 0,52 0,57 0,53 



